标题：外墙外保温系统
基本介绍
外墙外保温顾名思义是一种把保温层放置在主体墙材外面的保温做法，因其可以减轻冷桥的影响，同时保护主体墙材不受多大的温度变形应力，是目前应用最广泛的保温做法，也是目前国家大力倡导的保温做法。
分类、构造特点与指标
外墙外保温系统分类、构造特点及主要技术指标及适用范围
外墙外保温系统因保温层材料的不同分成了以下几种类型，因不同系统保温材料的保温性能（导热系数）的不同适用于不同的气候区和使用环境，见表1-1
表1-1外墙外保温系统分类、构造特点、主要技术指标及适用范围一览表
1、系统简介JCTA-950无机保温砂浆是一种用于建筑物内外墙的新型保温节能砂浆材料，以无机类的轻质保温颗粒作为轻骨料，加由胶凝材料、石粉、抗裂添加剂及其他填充料等组成的干粉砂浆。2、新型无机保温材料---玻化微珠玻化微珠为不规格球状结构，其外壳封闭，但又具有微孔结构，其表面呈玻璃化态。具有轻质、绝热、防火、耐高温、耐老化、吸水率低等显著特点。3、优势和特点1.用玻化微珠无机材质作为主要的节能材料，其强度高、吸水率小，克服了传统的膨胀珍珠岩材料吸水性大、易粉化、在料浆搅拌中体积收失率大、易造成产品后期保温性能降低和空鼓开裂等现象。2.玻化微珠作为无机类的保温材料，燃烧性能等级为A级不燃，弥补了聚苯有机材料的防火性能差、高温产生有害气体和抗老化耐候性低、施工中反弹性大以及易受虫蚁噬蚀等缺陷。3. 玻化微珠保温砂浆为单组分保温材料，质量稳定可靠，粘结性好，早强快干，施工周期短，施工质量易得到保证，这些特点都大大降低了保温系统的成本，减少施工工序和劳动强度。无机保温砂浆抗裂性、防火性能和耐候性良好，应用中抵抗外界环境对保温层侵蚀破坏作用的能力强，因此产品使用寿命长，可以适用于内外墙的保温节能工程。4、执行标准和用量上海地区执行DB31/T366中80型要求，外省市执行GB20473要求。水灰比一般为1：1.1～1.3,3cm厚每平方用量约为12.5Kg。5、构成表3.1.5 JCTA-950无机保温砂浆系统的构成
岩棉外保温系统的由来
由于近年来多起建筑保温火灾事件的发生，引发了各界对保温防火的思考，保温材料的防火性能史无前例的引起了业内各界的高度重视。然而，很多保温材料起火都是在施工过程中产生的，如：电焊、明火、不良的施工习惯。这些材料在燃烧过程中不断产生的融滴物和毒烟，同时释放出来的氯氟烃、氢氟碳化物、氟利昂等气体对环境的危害也不可忽视。为此，住房和城乡建设部和公安部于2009年9月25日联合发布了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字[2009]46号文通知。保温设计过程中防火性能更好、保温性能出色系统更能赢得市场的任何。
46号文的要求:
（一）住宅建筑应符合下列规定：
1、高度大于等于100m的建筑，其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于60m小于100m的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时，每层应设置水平防火隔离带。
3、高度大于等于24m小于60m的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时，每两层应设置水平防火隔离带。
4、高度小于24m的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中，当采用B2级保温材料时，每三层应设置水平防火隔离带。
（二）其他民用建筑应符合下列规定：
1、高度大于等于50m的建筑，其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于24m小于50m的建筑，其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中，当采用B1级保温材料时，每两层应设置水平防火隔离带。
3、高度小于24m的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中，当采用B2级保温材料时，每层应设置水平防火隔离带。
岩棉外保温系统介绍
(以下文字选自中国建筑标准设计研究院《外墙外保温建筑构造》标准号10J121)　 
1．堡密特”岩棉板”外墙外保温系统，主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料，采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定，并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的A级不燃型建筑节能保温系统。该系统经由欧洲顶级保温品牌-Baumit（堡密特）推出，获得欧洲技术认证（ETA），具有30多年成功防火保温经验。 
2．系统构造主要包括：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。饰面层应采用饰面砂浆、装饰灰浆等轻质功能性涂层或有良好透气性的水性外墙涂料。 
3．岩棉板外墙外保温系统，导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势，可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程，包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。
国内相关标准
《堡密特岩(矿)棉板外墙外保温系统应用技术规程》标准号:DBJ/CT080-2010 
《外墙外保温建筑构造》2010年新编,新华书店有售.发行人:中国建筑标准设计研究院 标准号：10J121 
以上的标准和图集是2010年8月后全国首个关于保温防火隔离带和A级防火外墙外保温系统的标准。
外墙外保温系统的现状
保温系统分为五大体系（1）EPS板薄抹灰外墙外保温系统；（2）EPS灰浆薄抹灰；（3）现浇混凝土EPS外墙外保温；（4）现浇砼钢丝网架EPS外墙外保温；（5）机械固定EPS外墙外保温。
● 外保温系统正常使用年限应不少于25年（国家标准）
● EPS板薄抹灰外墙外保温系统的优点（1）节能效率高；（2）消除墙体温度梯度；（3）不存在热桥。
● EPS板薄抹灰外墙外保温定义：以EPS板（即聚苯板）为保温材料，玻纤网增强，底涂材料和饰面涂层为保护层，采用粘结或机械固定，保护层厚度小于6mm的外墙外保温系统。
● 盾石外墙外保温系统属于EPS板薄抹灰外墙外保温。
● 盾石外保温系统的组成：
（1）粘结层（2）聚苯板（EPS板）18~22kg/m（3）抹面层（4）玻纤网（标准网 加强网两种）。（6）腻子涂料等饰面层。
● 好的基底：砼基底本身抗拉强度大于等于1.5Mpa，现场拉拔不小于0.3Mpa且粘结界面脱开面积不大于50%。
好基底的状况（1）干燥、无泛霜现象、强度够；（2）表面无浮灰、脱模剂剂残留物、不能有妨粘结的材料；（3）平整度好；（4）无水管电线等。
保温系统如何选购材料（1）EPS板：18~22kg/m、尺寸要求、陈化时间大于等于25天、储存要好；
（2）玻纤网耐碱分为：本身耐碱和涂附耐碱
（3）干粉砂浆对基底粘结性：拉伸粘结强度（对水泥基底）原强度大于等于0.6Mpa，耐水大于等于0.4Mpa。
（4）干粉砂浆对EPS板粘结性：拉伸粘结强度大于等于0.1Mpa且破坏界面在EPS板上
（5）砂浆可操作时间1.5~4.0h
施工注意问题（1）贴板时需错缝搭接1/2板长；（2）门窗角处做加强处理，提高角部抗开裂性；（3）苯板粘结层，粘结面积大于等于35%；（4）EPS板缝之间不能有砂浆；（5）建筑阴阳角处，苯板需咬茬交错；（6）建筑尽端必须进行翻包，详细构造参见“盾石外保温施工图集”。
● 粘贴EPS板的几种方法（1）满粘（2）条粘（3）点框法
● 建筑外墙高度2m以下，铺双层网，可以有效提高墙体表面抗冲击性，铺设次序为加强网在下，标准网在上。
● 抹面层采用二次施工法的优点：适合于工地操作、平整度要好于一次施工。缺点：降低了抗冲击性。外保温遇水后为什么泛白
1、水泥水化产物Ca2(HO)
2、有机材料的逸出
3、此种情况不需处理。
● 腻子：用柔性的，能与保温系统配套的专用腻子
有两种腻子不能用：（1）水泥加胶的不能用；（2）抗压强度比保温强度高的不能用。
● 涂料
有两种涂料不能用：(1)溶剂型的涂料不能用；（2）水蒸汽渗透阻大的涂料不能用。
● 外保温系统施工的常见问题：
（1）露天堆放苯板，老化、变形
（2）基底不平整
（3）砂浆搅拌不均匀，有干粉料存在
（4）苯板间有缝隙，应在抹面前塞缝
（5）抹面砂浆太薄，上涂料后出现明显的苯板框架
（6）抹面砂浆太厚，出现裂纹
（7）玻纤网没搭接，出现裂纹
（8）外墙2米以下未用加强网，易损坏，抗冲击性差
（9）墙面未设分格缝。
（10）门窗洞口角部未加强
（11）5℃以下施工，粘结强度下降
（12）夏季高温且阳光直射，易出现裂纹
外保温系统防渗水措施——参见“盾石外保温施工图集DYJG03—15”
（1）变形缝加盖板，用密封条和密封油膏封堵
（2）门窗洞口顶部作滴水线
（3）外窗台表面有一定倾斜角度，有利于雨水迅速流走
（4）女儿墙顶部翻包，最好顶面和内面也作保温处理，即双面保温，且顶面有一定倾斜坡度，有利于排水
（5）外墙保温与散水连接处，用密封条和密封油膏封堵
（6）管道等穿墙洞口处，用密封条和密封油膏封堵
外墙外保温适用范围

外保温不仅适用于北方需冬季保温地区的采暖建筑，也适用于南方需夏季隔热地区的空调建筑;既适用于新建建筑，也适用于既有建筑的节能改造；旧房改造。目前，全国有许多既有建筑由于外墙保温效果差，耗能量大，冬季室内墙体结露、发霉，居住环境差。采用外墙外保温进行节能改造时，不影响居民在室内的正常生活和工作。[1]